— 757 — 



Vogt ('), secondo le quali questo minerale dovrebbe considerarsi come una 



ii m ii 

 soluzione solida di gehlenite (R 3 R 2 Si 2 O 10 ) e di àkermanite (R 4 Si 3 0 10 ), 



sono insostenibili. Ma ho dovuto rinunciare al mio desiderio, perchè la me- 

 lilite dell'Etna non solo è stata, finora, rinvenuta in quantità assai piccola, 

 ma è per giunta anche parecchio impura. Essa infatti è in buona parte ri- 

 vestita e compenetrata da sostanza calcarea, che è pressoché impossibile eli- 

 minare, perchè gli acidi anche diluiti, che la sciolgono, intaccano pure la 

 melilite, e l'acido dorico, che fu adoperato con successo dal Weinschenk ( 2 ) 

 per liberare dalla calcite la sua Fuggente, non risponde allo scopo, perchè 

 nel nostro caso si ha da fare con un calcare impuro, incompletamente de- 

 composto dal suddetto acido. 



Inoltre la nostra melilite contiene anche abbondanti inclusioni, special- 

 mente di vetro bruno, che riesce diffìcile separare anche ricorrendo ai liquidi 

 pesanti. 



Rimandando ad un altro lavoro più esteso la descrizione microscopica 

 degli interclusi nei quali ho osservato la melilite, credo opportuno far sin 

 da ora notare che questo minerale rappresenta evidentemente nel nostro caso 

 un prodotto di contatto, risultante dalle reazioni dei calcari e degli scisti 

 colle lave che li hanno inclusi. Sembra però che l'azione di queste ultime 

 sia stata principalmente termica e solo pochissimo chimica. Molta analogia 

 colla nostra melilite presenta, dal punto di vista della formazione, un pro- 

 dotto dei forni da cemento Portland di Nienburg a. d. Saale, studiato da 

 G. Bodlander ( 3 ) e che è formato, in gran prevalenza, da una melilite, la 

 quale però è otticamente positiva, al contrario di quella etnea, che, come 

 la maggior parte delle meliliti naturali, è negativa. Quanto alla formazione 

 si noti che per la melilite del forno da cemento si trovavano a reagire da 

 un canto il miscuglio di calcare ed argilla, in tali proporzioni da aversi a 

 fine di cottura un prodotto anidro col 60 % di ossidi RO, il 14 % di R 2 0 3 

 ed il 23 % di Si0 2 e dall'altro canto i mattoni delle pareti del forno con 

 una percentuale di Si 0 2 superiore in media a 75 % e col 5-30 % di Al 2 0 3 . 

 Anche in quest'incluso la melilite si è formata al contatto fra la parte cal- 

 careo-marnosa e lo scisto siliceo pirossenico, e quindi notevolmente allumo- 

 ferrifero. 



nebst Bemerkungen uber die chemische Zusammensetzung des Melilith. Zeitschr fur 

 Kryst. XLI B., 3H. 



O J. H. L. Vogt, Beitràge sur Kenntniss der Mineralbildung in Schmelzmassen 

 und in den neovulkanischen Ergussgesteinen. Archiv for Math os Naturvid Kristiania 

 1890, 30. 



O E. Weinschenk, Fuggerit, ein "neues Minerai aus dem Fassathal. Zeitschr ftìr 

 Kryst. 1897, XXVII, 577. 



( 3 ) G. Bodlander, Entstehung von Melilith beim Brennen von Portland- Cement. 

 Neues Jahrb. fur Min. usw. Jahrg. 1892, I B., 53. 



